고체 증기 확산 실험 을 13 개 의 용매 를 사용 하 여 수행 하 였 다 . 각 실험 에 대하 여 , 약 15 mg 의 화학식 IX 의 결정질 타입 A 를 3 - mL 바이알 내 에 계량 하 고 , 이 를 4 mL 의 상응 하 는 용매 를 함유 한 20 - mL 바이알 내 에 배치 시켰 다 . 20 - mL 바이알 을 캡 으로 시일 링 하 고 , 용매 증기 를 고체 샘플 과 상호 작용 하 기 위해 RT 에서 39 일 동안 유지 시켰 다 . 분리 된 고형물 을 XRPD 에 의해 시험 하 였 다 . 표 14 에 요약 된 결과 는 타입 A 및 추가 의 피크 를 갖 는 타입 A 가 얻 어 졌 음 을 나타내 었 다 .